LAZULITE 
441 
Dans les gisements étudiés plus loin, le minéral forme des masses 
dépourvues de formes géométriques. 
Clivages. Clivages indistincts suivant m. 
Dureté. 5 à 6. 
Densité. 3,06 à 3,12 (Madagascar). 
Coloration et éclat. Bleu azur à bleu de Prusse. Poussière blanche. 
Translucide ou opaque. Transparente en lames minces. Eclat vitreux. 
Propriétés optiques. Plan des axes optiques parallèle à g i (010). Bis- 
sectrice aiguë négative (n p ), faisant avec 1 axe verti- 
cal un angle de 9°4a' environ, dans l’angle aigu de ph 1 . 
Dispersion inclinée faible, p < v dans 1 air, p > v dans 
l’huile. , , .... 
n e = 1,039 [M.L. et Lx. (Brésil)]. 
nm = 1,632 
n P = 1,003 
ng — n P = 0,030 2 V = 09“ environ 
Pléochroïsme. Le pléoehroïsme est extrêmement 
intense dans les teintes suivantes : 
Pp 
n a 
; n P = bleu-azur 
n P = incolore. 
P 
Fig. 1. 
Plan des axes opti- 
ques parallèle à 
g 1 (010). 
Inclusions. L’examen microscopique fait voir que la lazulite, et par- 
ticulièrement celle de Madagascar, est souvent extrêmement riche en 
"VA 2 
OU 
inclusions liquides à bulle mobile. 
Composition chimique. La formule (Mg,Fe) A1 2 (0H) (P ^ 
(Mg,Fe)0 A1 2 0 3 P 2 0 5 . 11 2 0 correspond à la composition centésimale 
suivante, quand Mg : Fe = 2 : 1. „ 
b) Analyse de lalazulite de Madagascar par M. Pisam (; m Lx.B.b. 
M. XXXI. 244. 1908). 
a 
b 
P 2 0 5 
43,4 
40,30 
A1 2 0 3 
32,0 
33,22 
MgO 
8,0 
9,19 
FeO 
7,7 
3,93 
IPO 
5,8 
3,80 
— ■ 
100,0 99,06 
Essais pyrognostiques. Dans le tube, donne de l’eau et blanchit. 
Au chalumeau, blanchit, se brise sans fondre ; colore la flamme en 
vert bleuâtre ; l’essai, imbibé d’azotate de cobalt et chauffe, donne a 
coloration bleue de l’alumine. Inattaquable par les acides. 
